Chemisclies Staats-Laboratoriuiii. LIX 



Journal 



fettiges Pulver, das sicli als Sclilaiiim im Kessel angefurulen 



hatte. Die Verrechnung der Analysen führte zu folgender 

 Constitution als der wahrscheinlichsten: 



I. Krusten. 

 Wasserhalt. Schwefels. Kalk der Formel 



2 Ca SO 4 + H 2 95,.'-):^ % 



Kohlens. Kalk 0,23 „ 



Chlornatrium . . 0,43 „ 



Eisenoxyd 2,26 „ 



Fette 0,48 „ 



In Salzsäure Unlösliches 0,09 ., 



99,02 

 Magnesia fehlte ganz; Kieselsäure und PlK^sphorsäure waren 

 nur in Spuren nachweishar. 



II. Schlamm. 

 Eisenoxydhydrat der Formel 



3 Fe 2 O3+H2 78,42 'Vo 



Magnesiahydrat Mg H 2 2 <'>j^'4 „ 



Chlornatrium 6,4() „ 



Schwefelsaures Natron ' 2,23 „ 



Fette . <>,18 „ 



In Salzsäure Unlösliches 1,27 „ 



100,90 

 Kalk und Koh](>nsäure fehlten ganz; Kieselsäure und Phosphor- 

 säure waren nur in Spuren vorhanden. 



Nach diesem Befunde konnte die" Formvci'änderung 

 als wahrscheinliche Folge der starken Ueherhitzuug der 

 Fhimmrohre nnter Bildung der Magneteisen-Krusten angesehen 

 werden, die naturgemäss durch die Auflagerung der Kessel- 

 stein-Krusten von Schwefels. Kalk veranlasst worden war. 

 Ohne Zweifel war ja der Kessel keineswegs nur mit Condens- 

 Wasser gespeist, vielmehr deutet der hohe Magnesia-Gehalt 

 des Schlammes (II) darauf hin, dass anch Meerwasser zur 

 Kesselfülluug verwendet worden ist. 

 No. 41. Ein DachdeckiiuiAsmaterial „Anti-Elementum" erwies sich hei Dachdeckimgs- 



T , 1 • 1 ■ -I • 11- 1 ••! 1- 1 Material Anti- 



der Analyse als wesentlich gleich mit den vielfachen almhclien Eiementum. 

 Fabrikaten anderen Namens, nämlich als ein Gewebe mit 

 einem Firiiiss-Ue])erzng, dessen mineralische Bestandtheile 

 Calciuinsulfat (gebrannter Gyps), Bariumsnlfat (Permanent- 

 weiss), Zinkoxyd (Zinkweiss) und etwas Bleifarlje waren. Da 



